65 
wird  bei  gesteigertem  Erhitzen,  indem  die,  (auch  im  gewöhnliehen 
Lichte  sichtbaren)  Zwillingsgrenzen  ganz  verschwinden  und  ein 
hexagonales,  optisch  (negativ)  einaxiges  Individuum  an  Stelle  der 
rhombischen  Drillinge  tritt.  Von  Anfang  der  Zwillingsbildung 
an  ist  das  Präparat  meist  von  Sprüngen  durchzogen,  längs  welcher 
auch  eine  geringe  Zersetzung  der  Substanz  stattgefunden  hat. 
Wenn  man  das  Erhitzen  vorsichtig  vornimmt,  so  erhält  man 
zunächst  nur  einzelne  isotrope  Flecke,  die  sich  dann  nach  noch- 
maligem Erhitzen  weiter  ausgebreitet  haben  und  schliesslich 
allein  vorhanden  sind.  Die  Veränderungen  folgen  aber  durchaus 
nicht  genau  der  Temperatur,  denn  es  finden  sich  in  einem  Er- 
hitzungsstadium in  demselben  Blättchen  neben  Theilen  mit  der- 
selben Interferenzfarbe  wie  zu  Anfang  des  Versuchs  (und  jeden- 
falls nicht  bedeutend  verändertem  Axenwinkel)  auch  schon  völlig 
einaxige,  von  Zwillingslamellen  freie.  Im  parallelen  polarisirten 
•  Lichte  erscheinen  die  optisch  einaxigen  Theile  nicht  dunkel,  son- 
dern gleichmässig  hell,  ähnlich  wie  senkrecht  c  geschliffene  dicke 
Kalkspathplatten,  welche  gar  nicht  oder  nur  schlecht  polirt  sind. 
Eine  Drehung  der  Blättchen  bewirkt  aber  keine  Änderung  der 
Helligkeit.  Ein  weiteres  Erhitzen  bis  zur  Zersetzung  des  Mine- 
rals ist  jetzt  ohne  Einfluss,  jedenfalls  treten  Zwillingsbildungen 
nicht  wieder  auf  und  die  optischen  Axen  gehen  nicht  wieder  in 
einer  Ebene  senkrecht  zur  ursprünglichen  auseinander,  wie  das 
auch  schon  Hintze  (1.  c.)  angiebt.  Dieses  Verhalten ,  wie  auch 
die  voraufgegangenen  molekularen  Umlagerungen  machen  es, 
zumal  wenn  man  die  Erscheinungen  am  Kalisulfat  (Mallard, 
Bull.  soc.  min.  de  France.  V.  1882.  p.  219)  in  Bücksicht  zieht, 
sehr  wahrscheinlich,  dass  bei  jener  höchsten  Temperatur  nicht 
etwa  monokline  Individuen  mit  sehr  kleinem  Axenwinkel  vorlie- 
gen, sondern  ein,  wirklich  hexagonales  Individuums 
Die  entstandenen  Zwillingslamellen  erhalten  sich  auch  nach 
dem  Erkalten  anscheinend  völlig  unverändert;  die  hexagonale 
Symmetrie  dagegen  weicht  schon  während  des  Erkaltens  der 
Platte  oder  einige  Zeit  nachher  wieder  der  Pseudosymmetrie, 
mindestens  an  einigen  Stellen.  Es  erscheinen  zunächst  wieder 
wenige  und  feine,  schwach  doppelt-brechende  Lamellen,  welche 
sich  unter  60°  schneiden.  Ihre  Zahl  nimmt  aber  nach  einigen 
Stunden  oder  Tagen  mehr  und  mehr  zu,  ebenso  wächst  die  In- 
N.  Jahrbuch  f.  Mineralogie  etc.  1884.  Bd.  I.  5 
